SÉANCE DU 8 OCTOBRK 1906. 483 



et au delà des parois d'un premier tube scellé, renfermant le sel de radium; 

 ces premières parois acquérant surtout une teinte noirâtre ('), sous l'in- 

 fluence initiale des radiations directes. Après avoir traversé ces premières 

 parois, des radiations plus pénétrantes teignent en bleu violacé intense le 

 verre qu'on leur présente uUéricuremenl. 



Cette nouvelle teinte est attribuable, comme celle du quartz, à la pré- 

 sence du manganèse et à son oxydation, ainsi que j'ai pris soin de le 

 constater expressément sur mes échantillons (-). La propagation de la 

 teinte à travers l'épaisseur du cristal homogène et amorphe s'explique par 

 une sorte de cémentation, ayant fait pénétrer graduellement l'oxygène 

 dans toutes les parties de la masse, conformément aux développements 

 donnés un peu plus haut. 



3. Ceci constaté, j'ai reconnu qu'il suffit de chauffer le cristal ainsi 

 coloré, après l'avoir placé au fond d'un tube de verre fermé par un bout 

 et ouvert à sa partie supérieure, dans les mêmes conditions où j'ai opéré 

 sur le quartz. Le cristal se décolorait complètement, à une température 

 plus basse que le rouge : ce phénomène résultant toujours du changement 

 d'un sel manganique en sel manganeux, d'après le mécanisme décrit plus 

 haut. Le verre ainsi blanchi, transparent et amorphe, est demeuré tel 

 pendant plusieurs mois dans mon laboratoire, à la lumière diffuse, et même 

 pendant un certain nombre de jours à la lumière solaire directe agissant 

 avec une certaine intensité durant 70 heures (septembre et octobre). 



4. D'autre part, un fragment de ce verre décoloré a été déposé au fond 

 du tube de quartz de l'expérience [2]; de façon à lui faire subir l'influence 

 des radiations très pénétrantes du radium, ayant traversé successivement, 

 comme il a été dit, deux épaisseurs de verre transparent, plus des épais- 

 seurs de papier à fdtre blanc enroulé et une épaisseur de quartz fondu 

 transparent. Or, au bout de 24 jours (août-septembre,), le verre s'était 

 notablement recoloré en violet. Le 3 octobre, j'ai reconnu que cette colo- 

 ration croissait lentement avec le temps; moins vite bien entendu f[ue 

 lorsque le tube à radium agissait directement; c'est-à-dire sans que sei> 

 radiations se fussent affaiblies en traversant deux fois le verre. 



5. Cette expérience prouve d'abord que le composé du manganèse 

 recolorable subsistait après la décoloration précédente. 



Incolore au début, le cristal a été coloré, c'est-à-dire oxydé par une 



(') Idem. — Le phénomène paraîl ullribuable à des actions réductrices (engendrant 

 du soufre, des sulfures métalliques, etc.). 

 (') Idem., p. 1.52. 



